122 40 



kation. De faas ved Indvirkning af organiske Reduktionsmidier (citronsurt Jernforilte) 

 paa Sølvopløsninger, men synes endnu ikke at være erholdte i fuldkommen ren Tilstand. 

 Det sorte Pulver minder om det ovenfor omtalte, der fældes af Tin; men Prange angiver 

 for Omdannelsesvarmen til almindeligt Sølv en Varmeudvikling af 60° pr. Gram. — Da de 

 originale Afhandlinger ikke ere mig bekendte og jeg endnu ikke har haft Lejlighed til 

 nogen nærmere l ndersøgelse af disse Forhold, skal jeg ikke komme nøjere ind derpaa. 



Guld. 



At ogsaa Guld kan optræde i liere ätiotrope Tilstandsformer, er paavist af Thom- 

 sen '), der fandt, at: 



(a) ved Reduktion af en Opløsning af neutralt Guldklorid med Svovlsyrling fældes 

 Guldet som et stærkt sammenbagende, lyst Pulver, for hvilket Dannelsesvarmen af Hydratet er 



(Au 2 , O 3 , 3 FF- 0) = -M3190'; 



(ß) ved Reduktion af Brintguldhromid med Svovlsyrling faas Guldet som et meget 

 fint, mørkt Pulver, der aldeles ikke bager sammen. Ved Overgangen fra denne til den 

 foregaaende Form udvikles en Varmemængde af 3210*" før hvert At. Guld; 



(;-) ved Sønderdeling af Guldkloriire med Klorbrinte, Guldbromiire med Brombrinte 

 eller endelig Bromuret eller Jodüret med Svovlsyrling fældes Guldet som et lint, metal- 

 glindsende Pulver, der ved Overgang til den første Form udvikler en Varmemængde af i 7 00 r 

 før hvert Atom. 



For at undersøge, hvorvidt de ret betydelige \ armetoninger, der ledsage Over- 

 gangen mellem disse Former, ere ledsagede af tilsvarende Volumenforandringer, har jeg 

 bestemt Vægtfylden af de tre Former, der fremstilledes ved Reduktion med Svovlsyrling af 

 neutralt Guldklorid , Brint-Gnldbromid og Guldbromiire, der atter vare fremstillede ved 

 Hjælp af de i Therm. Unters. HI, p. 183 ff. angivne Fremstillingsmaader. duldet blev i 

 alle Tilfælde udvadsket, indtil Svovlsyrereaktionen i Filtratet forsvandt, derpaa tørret til 

 konstant Vægt i Vacuum over Svovlsyre. Det viste sig imidlertid — særlig for den af 

 Guldklorid fældede Form — at Guldet, trods tilsyneladende fuldstændig Udvadskning og 

 Tørring, indeholdt et Spor af Svovlsyre, kendeligt ved et ringe Vægttab ved Glødning, 

 under ganske svag Udvikling af hvide Dampe. De tørrede Produkter bleve derfor udrevne 

 saa lint, som muligt, derpaa atter udvadskede og tørrede som for, og delte gentoges, 

 indtil de efter Tørring ikke længere lede noget Vægttab ved Glødning. 



Therm. Unters. IM, |>. 398. 



